Sdpeekstructuka dk las vías férreas. 19 



39 — Sujetar la madera en un recipiente cerrado ó caldera 

 á la presión del vapor, la cual desaloja la savia y después á un 

 vacío en el mismo recipiente á fin de extraer el agua de las 

 celdillas. 



Una vez la madera preparada y seca por alguno de los pro- 

 cedimientos anteriores puede sujetarse á la inyección de las 

 sustancias antisépticas por cualquiera de los métodos siguien- 

 tes que son los más en uso actualmente en los ferrocarriles 

 americanos y europeos. 



MÉTODO DE PRESERVACIÓN DE LAS MADERAS. 



11. — {A). Procedimiento del cloruro de zinc sin vapor. 

 El procedimiento es enteramente semejante al que se usa 

 para la inyección del creosote. Los siguientes datos correspon- 

 den á un ensaye recientemente hecho en la instalación de Las 

 Vegas, Santa Fe, E. U. A. 



Se colocaron durmientes de madera de pino perfectamen- 

 te sazonada y seca: 



Se practicó el vacío en el recipiente á las 5.50 p. m. 

 Se alcanzó un vacío de 21" „ 6.50 



Se bombeó el cloruro de zinc ,, 6.50 



Se alcanzó una presión de 80 libras „ 7.15 

 Se principió á disminuir la presión „ 10.15 

 Se concluyó la operación „ 10.35 



Tiempo total del tratamiento 3 hs. 45 ms. 

 Los durmientes se pesaron cuidadosamente antes y des- 

 pués del tratamiento, acusando al final ixn aumento de peso 

 de 84.22 /í. La solución que se usó, penetró completamente la 

 madera. Los ensajes se repitieron con el mismo resultíido sa- 

 tiiífactorio. Hay que hacer notar que este procedimiento exi- 

 je el uso de madera perfectamente seca. Se recomienda por 

 su economía y por no exijir el uso del vapor. 

 (JB). Procedimiento del creosote. 



